( 58 ) 



passer dans le tube un courant lent d'hydrogène, en cliauffant au rouge à température 

 aussi élevée que possible, et presque jusqu'à la fusion du verre. L'expérience doit 

 durer environ trois quarts d'heure. En cassant le tube de verre après refroidissement, 

 on trouve dans les nacelles une matière violette à reflets rougeâtres, que l'on traite 

 successivement par l'eau bouillante, l'acide chlorhydrique concentré et froid, et une 

 solution bouillante de carbonate de potassium à 5o pour loo. Le produit est ensuite 

 lavé une dernière fois à l'eau chaude. Tous ces lavages doivent être très prolongés 

 pour que la purification soit complète. 



» Ce corps se présente en petits prismes de couleur rouge violacé avec 

 des reflets cuivreux; vus au microscope, ces prismes ressemblent à des 

 cristaux de permanganate de potassium. Ils me paraissent bien identiques 

 aux aiguilles signalées par Laurent. Leur composition correspond du reste 

 à celle du composé à base de soude obtenu par Wohler; d'après mes ana- 

 lyses, la formule estR==0,TuO^ + TuOSTuO\ 



)i En soumettant le paratungslate de potassium à l'action de l'hydrogène 

 à une température beaucoup plus basse (rouge naissant), j'ai obtenu un 

 mélange du corps précédent avec une grande quantité de bioxyde de 

 tungstène et d'oxyde bleu de tungstène; dans ces conditions la purification 

 du produit est très difficile. 



» Enfin, en chauffant au rouge vif le paratungstate de potassium dans 

 l'hydrogène et faisant l'expérience dans un tube de porcelaine, je n'ai 

 retrouvé dans les nacelles que du tungstène métallique très brillant. C'est 

 là du reste une méthode de préparation du tungstène indiquée par Wohler 

 et l'un des meilleurs moyens pour obtenir de petites quantités de ce métal. 



Il En résumé, il résulte des expériences précédentes que lorsqu'on 

 chauffe du paratungstate de potassium dans l'hydrogène, on obtient d'abord 

 à basse température du bioxyde de tungstène et de l'oxyde bleu de tung- 

 stène. A température plus élevée, le bronze de tungstène 



R-0,TuO^-4-TuO-,TuO^ 



prend naissance; et il est assez facile de n'obtenir que ce composé, si l'on 

 opère bien exactement à la température déterminée. Enfin, au rouge vif, 

 ce bronze de tungstène est réduit à son tour, "avec formation de tungstène 

 métallique. » 



